Einzelne Mineralien. 



243 



0.30 ThO 2 , 24,35 SiO 2 = 99,90 °/ . G. = 4,29 vor, 4,52 nach dem Ver- 

 glimmen. RO : R 2 3 : SiO 2 = 2,94 : 1 : 1,99. Da der verwendete Gado- 

 linit aber etwas zersetzt war, wurde eine Analyse mit sehr reiner isotroper 

 Substanz ausgeführt. Sie ergab 0,37 H 2 0, 0,15 Na 2 0, 0,12 MgO, 0,42 CaO, 

 9,91 BeO, 12,89 Fe — 0,60 Fe 2 O 3 , 45,30 Gadoliniterden (Mol.-Gew. 257,5), 

 3,84 Ce 2 3 , 2,57 übrige Ceroxyde — 0,41 ThO 2 , 23,88 SiO 2 , woraus 

 RO : R 2 3 : SiO 2 = 3,04 : 1 : 1,99. Der Wasser- und Eisenoxydgehalt 

 deuten auch hier die Anwesenheit zersetzter Substanz an. Ohne H 2 und 

 Fe 2 O 3 auf Fe umgerechnet, erhält man RO : R 2 3 : SiO 2 = 2,96 : 1 : 2,02, 

 also ebenfalls die Formel Be 2 Fe Y 2 Si 2 10 und somit zeigt sich, dass der 

 isotrope Gadolinit dieselbe Formel besitzt wie der an- 

 isotrope. Da die Krystallform beweist, dass der Gadolinit nicht amorph 

 gebildet wurde , so ist die krystallisirte Substanz durch Molecularumlage- 

 rung ohne Veränderung der chemischen Zusammensetzung in amorphe über- 

 gegangen , der isotrope Gadolinit eine Paramorphose nach 

 anisotropem. Isotroper Gadolinit geht durch Erhitzen bei gewisser 

 Temperatur in anisotropen über und hat dann ungefähr das gleiche spec. 

 Gew. wie ungeglühter anisotroper ; sein spec, Gew. erhöhte sich. Letzterer 

 als ursprüngliche Substanz dürfte demnach beim Glühen sein spec. Gew. 

 nicht erhöhen. Er thut es aber doch, woraus Verf. schliesst, dass auch 

 dieser doppeltbrechende Gadolinit (z. B. von Hitterö) nicht mehr die ur- 

 sprüngliche Anordnung der Molecüle besitze. Da nun aber doch wenigstens 

 der isotrope Ytterbygadolinit beim Glühen auf das gleiche hohe spec. Gew. 

 kommen sollte, wie geglühter anisotroper Hitterögadolinit, dies aber nicht 

 erreicht , so soll dieser Mangel sich durch theilweise, beim Erhitzen ein- 

 tretende Umschmelzung in amorphe Substanz und dadurch wieder ein- 

 tretende Erniedrigung des spec. Gew. erklären. Weiterer, weder verglim- 

 mender, noch sich aufblähender Gadolinit ergibt sich im Schiin als Mischung 

 von schwach grüner isotroper Substanz (ein Rest der ursprünglichen Gado- 

 linitsubstanz) mit isotroper brauner Substanz , längs Sprüngen durch Um- 

 wandlung der grünen gebildet , und mit farbloser , sehr schwach doppel- 

 brechender Substanz, ebenfalls Umwandlungsproduct der grünen. Schwarz- 

 braune undurchsichtige Producte sind theils durch Zersetzung gebildete 

 Eisenverbindungen, theils bituminöse Stoffe. 



Gadolinit von Broddbo. Nicht sehr lebhaft verglimmend , aber 

 heftig sich aufblähend, ohne zu schmelzen. Im Schliff zeigt die isotrope 

 grüne Masse Sprünge, umgeben von schwarzbraunen unbestimmbaren, wohl 

 z. Th. bituminösen Producten und von isotroper brauner Substanz als 

 Umwandlungsergebnisse der grünen Substanz. Bergpecheinschlüsse sind 

 sehr zahlreich. Eine Analyse von rein aussehender Substanz ergab : 1,40 H 2 0, 

 0,49 Na 2 0, 0,03 CaO, 0,09 MnO, 9,89 BeO, 10,74 FeO — 2,26 Fe 2 3 , 

 35,78 Gadoliniterden (Mol.-GeAV. 251,6) 4,42 Ce 2 3 , 11,42 übrige Ceroxyde — 

 0,37 ThO 2 . 23,52 SiO 2 , woraus RO : R 2 3 : SiO 2 == 3,11 : 1 : 1,92, oder 

 mit Vernachlässigung des H 2 und Umrechnung von Fe 2 3 auf FeO 

 RO : R 2 3 : SiO 2 = 3,08 : 1 : 2,06, G. = 4,225. Also nicht berylliumfrei. 



Gadolinit von Finbo. Beim Erhitzen verhält er sich in Bezug 



q* 



